218 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
m ttj 
Angles 
calculés. mesurés. 
I55M' 
Angles 
calculés. mesurés. 
Macle suivant a* 
m 
H3oi4'i li3oi2' 
F F sur F 
133».32' 
F F 
13S059' 
Cg flg av. sur m 
lisais' 
F F 
I68“15'30" 
«g «5 sur F 
I59''6'30" 
m F '2 
I61'’4I' 
F F 
HôotO' 
m m 
133'>32' 
61/2 61/2 adj. 
12I»4I' d21»I2' 
F F 
LI2“I0' I12'>15' Lx 
il '2 al 
IdOoSO' 
61 '2 il '2 
i41<>31' 
Formes et faciès. La cassitérite se présente sous trois types distincts 
comparables à ceux du zircon. 
Type I. Cristaux allongés suivant Taxe vertical avec m (HO) domi- 
nant, toujours (IH) et fréquemment (101) (fig. 4). 
Type II. La présence du dioctaèdre (321) ajoutée aux formes du 
type I donne aux cristaux un aspect aciculaire très caractéristique 
[Needle tin ore) (fig. 18). 
Type III. Cristaux octaédriques, caractérisés par la prédominance 
de (111) (fig. 1 et 17), avec quelquefois F. 
Type IV. Parfois les cristaux octaédriques du type III sont extrême- 
ment allongés suivant une arête F^^; les cristaux sont prisma- 
tiques suivant cette arête et présentent un aspect monoclinique 
(fig. 2), qui devient orthorhombique quand existe la macle suivant F 
(fig. 13). 
La base p (001) est relativement rare (fig. 5); les faces m (110) sont 
parfois ternes; les faces des zones [F^'^ et [/('* /«] sont striées paral- 
lèlement à leurs intersections mutuelles; dans la zone verticale, les 
stries se transforment souvent en profondes cannelures. 
Les macles sont très fréquentes surtout dans le gisement de la Vil- 
leder qui sera étudié plus loin. 
Le nom F étain de bois a été donné à une variété de cassitérite à 
cause de sa structure fibreuse et concrétionnée ; sa couleur est bru- 
nâtre. Uétain d' ail avion est formé par des cristaux ou fragments de 
cristaux arrondis par le frottement. 
Clivages. Clivages, F (100) imparfaits, F^^ et /« à peine distincts. 
Cassure conchoïdale ou inégale. 
Dureté. 6 à 7. Fragile. 
Densité. 6, 8 à 7, 1 . 
